ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
577 
'•Estos ensayes do solamente determinan el rendido de la torta, 
sino también el progreso diario del beneficio; siendo curioso el ob- 
servar que los resultados de ellos van, por decirlo así, paralelos 
con las señales de la tentadura, según se han explicado ántes, de 
modo que ambos medios son una recíproca comprobación." 
Conviene agregar algunas notas por via de ampliación á esta 
clara y somera relación. 
Auraento de la masa mineral en la porfirizacion. — La fricción 
constante durante el trabajo de las piedras voladoras contra las 
de fondo, que componen los arrastres, ya sea directamente entre 
sí ó ya sea con el intermedio de cierta porción de la masa mine- 
ral sujeta á la porfirizacion, engendra un desgaste en el aparato 
triturador, cuyos detritus, bajo la íorma de lama, se mezclan ín- 
timamente con el mineral porfirizado, aumentando su masa con 
una porción estéril, y por consiguiente, disminuyendo su ley en 
plata en la proporción relativa á lo que con exactitud se llama 
aumento de galera. 
Con el objeto de cerciorarme de la entidad de este aumento de 
una manera indirecta,^ tomé los datos detallados necesarios en una 
hacienda de beneficio de Guanajuato, para obtener como resulta- 
do el resúmen siguiente: 
Mineral pesado en estado de granza, montones 
de á 32 quintales 25363 7 
Plata contenida en este peso, según el ensaye 
de granza 23297^ ^ marcos. 
Plata asentada en los arrastres durante la por- 
firizacion 27329 7 
(ó sea el llf por 100). 
Plata que pasó al patio en la lama 20565° ^ ,, 
Plata acusada por los ensayes docimásticos de 
la lama, tomada del patio 188333 3 
La ley media por montón de 32 quintales acu- 
sada por la lama del patio, fué de 74253 
Dividiendo los 20565^1 marcos, realmente contenidos en la la- 
ma del patio, por la ley media producida en el ensaye docimásti- 
co de la lama, se obtienen 2769-^^ montones para el peso efectivo 
de la lama que pasó de los arrastres al patio. La diferencia entre 
1 Supuesto que la operación directa de pesar todo el material porfirizador 
de los arrastres y llevarle cuenta para determinar su desgaste, es excesivamen- 
te laboriosa. 
TümoX.-37 
